(8) JP 2017-66265 A 2017.4.6 られたフィルム伸度について処理後の伸度を処理前の伸度で除した値を耐湿熱評価におけ る伸度保持率とし、５０％以上が実⽤可能な範囲である。  なお、ポリエステルフィルムを溶解させた溶液に不溶物がある場合は、溶液を濾過して 重量測定を⾏い、濾物の重量を測定試料重量から差し引いた値を測定試料重量とする補正 を実施した。 ○（合格）：⽬視で剥がれ無し（CLASS０） △（合格）：⽬視でカット線上のわずかな剥がれのみ（CLASS０） ×（不合格）：⽬視で剥がれ有り（CLASS１） （３）コート密着⼒（ＩＳＯ法クロスカット試験評価） コーティング加⼯済みの４０００ｍｍ以上フィルムロールの１８７５〜２１２５ｍｍを中 央部、端から２５０ｍｍ以内を端部として、中央部と端部それぞれからフィルムを切り出 し、フィルムサンプルにカッターナイフを⽤いて碁盤⽬状に２５マスの切り傷をつける。 切り傷はカッターガイドを使⽤しても良い。切り傷の間隔は１ｍｍとする。２５マスの碁 盤⽬状切り傷の上にニチバン社製セロテープ４０５を張り合わせ、剥離⾓度を６０°とし て、剥離速度０．５〜１．０秒/７５ｍｍで剥離する。判定基準は以下の通りとした。 ４０００ｍｍ以上フィルムロールの任意の点からフィルムを切り出し、野村商事（株）製 ＳＯＮＩＣ ＳＨＥＥＴ ＴＥＳＴＥＲ ＳＳＴ−４０００にて、ポリエステルフィルム 配向⾓を測定した。 ４０００ｍｍ以上フィルムロールの任意の位置からフィルムを切り出し、以下の⽅法で測 定した。  Ｍａｕｌｉｃｅの⽅法（⽂献 Ｍ．Ｊ．Ｍａｕｌｉｃｅ，Ｆ．Ｈｕｉｚｉｎｇａ．Ａｎ ａｌ．Ｃｈｉｍ．Ａｃｔａ，２２ ３６３（１９６０））に準じて、以下の⽅法にて測定 した。 ポリエステルフィルム２ｇをｏ−クレゾール／クロロホルム（重量⽐７／３）５０ｍＬに 温度８０℃にて溶解し、０．０５ＮのＫＯＨ／メタノール溶液によって滴定し、末端カル ボキシル基濃度を測定し、当量／ポリエステル１ｔの値で⽰した。なお、滴定時の指⽰薬 はフェノールレッドを⽤いて、⻩緑⾊から淡紅⾊に変化したところを滴定の終点とした。 ４０００ｍｍ以上フィルムロールの任意の位置からフィルムを切り出し、以下の⽅法で想 定した。  なお、ポリエステル樹脂⼜はポリエステルフィルムを溶解させた溶液に無機粒⼦などの 不溶物がある場合は、溶液を濾過して重量測定を⾏い、濾物の重量を測定試料重量から差 し引いた値を測定試料重量とする補正を実施した。 （６）固有粘度（ＩＶ）  オルトクロロフェノール１００ｍＬにポリエステルフィルムを溶解させ（溶液濃度Ｃ＝ １．２ｇ／ｍＬ）、その溶液の２５℃での粘度をオストワルド粘度計を⽤いて測定した。 また、同様に溶媒の粘度を測定した。得られた溶液粘度、溶媒粘度を⽤いて、下記式（Ｃ ）により、［η］を算出し、得られた値でもって固有粘度（ＩＶ）とした。 ηｓｐ／Ｃ＝［η］＋Ｋ［η］ ２ ・Ｃ ・・・式（Ｃ） （ここで、ηｓｐ＝（溶液粘度／溶媒粘度）―１、Ｋはハギンス定数（０．３４３とする ） である。）。 （７）微⼩吸熱ピーク温度（Ｔｍｅｔａ） 【００３１】 【００３０】 【００２９】 【００２８】 （５）末端カルボキシル基量 （４）フィルムの配向⾓